Ionometallurgy
ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ-ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಘನ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೋಹಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖನಿಜ ಅದಿರುಗಳು) ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಟೈಲಿಂಗ್ಗಳು, ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಲೋಹದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ದ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಖನಿಜ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಜಿಜೆ/ಟನ್ ಲೋಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಸುಮಾರು 29 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪೈರೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಧೂಳಿನ ಧೂಳಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯು ಕಳಪೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಚ್2ಎಸ್ಒ4, ಎಚ್ಸಿಎಲ್, ಕೆಸಿಎನ್, ಎನ್ಎಸಿಎನ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಕ್ಸಿವಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದಿರುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸೈನೈಡೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಷತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗಣಿಗಾರರೂ ಸಹ ಪಾದರಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜೈವಿಕ-ಜಲ-ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂತಹ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನವು ವಾತಾವರಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಘನ-ದ್ರವ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಸಮಯದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಯಾನೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯು ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳು (ಐಎಲ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಯೂಟೆಕ್ಟಿಕ್ ದ್ರಾವಕಗಳ (ಡಿಇಎಸ್)ಂತಹ ಜಲೀಯವಲ್ಲದ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರಾವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಲೂಪ್ ಫ್ಲೋ ಶೀಟ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಯಿನಿಂಗ್ನ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಲೀಯವಲ್ಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಲೋಹದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಹದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಡಿಇಎಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದ್ರವಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಸ್ವಯಂ-ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಯೂಟೆಕ್ಟಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಇಎಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ರವವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಎಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಭೌತ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕೋಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಬಾಂಡ್ ದಾನಿಯ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾಗಿವೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುರಿಯಾ, ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, ಮ್ಯಾಲೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಹದ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೋಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇತರ ಕೋಲೀನ್ ಲವಣಗಳು (ಉದಾ. ಅಸಿಟೇಟ್, ಸಿಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ರೇಟ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಡಿಇಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಲೇಪನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಎಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಇಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆಯ್ದ Zn ಮತ್ತು Pb ಅನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ರೆಲೈನ್ (ಕೋಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾದ 1:2 ಮಿಶ್ರಣ) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಎಥಲೈನ್ (ಕೋಲೀನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ನ 1:2 ಮಿಶ್ರಣ) ಉಕ್ಕಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊಲಿಷಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯೂ/ಝಡ್ಎನ್ ಮತ್ತು ಗಾ/ಆಸ್ ನಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಡಿಇಎಸ್ಗಳು ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಡಿಇಎಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಿಕ್ಸಿವಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಯಾನೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪು ಲೋಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆಃ ರುಥೇನಿಯಮ್, ರೋಡಿಯಮ್, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್, ಓಸ್ಮಿಯಮ್, ಇರಿಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ (ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ). ಅವುಗಳ ಅನುಗುಣವಾದ ಪೋಷಕ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೈರೋಮೆಟಲರ್ಜಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹುರಿಯುವುದು), ಹೈಡ್ರೋಮೆಟಲರ್ಜಿ (ಸೈನೈಡೇಷನ್), ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಥಲೈನ್ನಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೈನೈಡೀಕರಣ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ, ಇದು ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಶದ ಆನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಯೋಡೈಡ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗಿದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಗ್ಯಾಂಗ್ಯೂನ ಭಾಗವಾಗಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೈರೈಟ್) ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆರ್ಥೋಮ್ಯಾಗ್ಮಾಟಿಕ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಖನಿಜಗಳಾದ ಸ್ಪೆರಿಲೈಟ್ (ಪಿಟಿಎಎಸ್ 2) ಮತ್ತು ಮಾಂಚೈಟ್ (ಪಿಟಿಟಿಇ 2), ಎಥಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ (ಪೈರೈಟ್), ಡೈಯರ್ಸೆನೈಡ್ (ಸ್ಪೆರಿಲೈಟ್) ಅಥವಾ ಡೈಟೆಲ್ಲುರೈಡ್ಸ್ (ಕ್ಯಾಲವೆರೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಚೈಟ್) ಖನಿಜಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಖನಿಜಗಳ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೋಹದ ಸಲ್ಫೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಲೋಹದ ಚೇತರಿಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೈರೈಟ್ ಎಫ್ಇಎಸ್2, ಆರ್ಸೆನೋಪೈರೈಟ್ ಎಫ್ಇಎಎಸ್ಎಸ್, ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ ಕ್ಯುಎಫ್ಇಎಸ್2) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ ಲೋಹಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಲೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ (ಪಾಲಿಸಲ್ಫೈಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಚನೆ) ಕೋವೆಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಕೊಸೈಟ್ಗಿಂತ ಚಾಲ್ಕೊಪೈರೈಟ್ ಅನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಲ್-ಅಯಾನುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರೂಪುಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಖನಿಜವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಇಎಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಎಲ್-ಅಯಾನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಲ್ಫೈಡ್ ಖನಿಜಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದನವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದರಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಇಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಎಥಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಾಗ, ಚಾಲ್ಕೊಸೈಟ್ (ಕ್ಯು2ಎಸ್) ಮತ್ತು ಕೋವೆಲೈಟ್ (ಕ್ಯುಎಸ್) ಹಳದಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು [ಕ್ಯುಸಿಎಲ್4] 2− ಸಂಕೀರ್ಣವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೆ2 + ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯೂ2 + ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ + ಪ್ರಭೇದಗಳು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. 20 ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟಿ.% ಸಿ. ಎಚ್. ಸಿ. ಎಲ್-ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು 80 ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟಿ.% ಎಥಲೈನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಡಿ. ಇ. ಎಸ್. ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಲ್ಕೊಪೈರೈಟ್ನಿಂದ ತಾಮ್ರದ (> 97%) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಯಾನೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಲೋಹದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖನಿಜ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಿಇಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಘಟನೆಯು ಪಿಹೆಚ್ ತಟಸ್ಥ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಝೆಡ್ಎನ್ಒನಂತಹ ಅಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಸಿಎಚ್ಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆಃ ಮ್ಯಾಲೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸಿಎಚ್ಸಿಎಲ್ಃ ಯುರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಥಲೈನ್, ಇದು ಜಲೀಯ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, TiO2 ನಂತಹ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಘಟನೆಯು ಎಚ್. ಬಿ. ಡಿ ಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ್ವೀಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ. ಕಡಿಮೆ pH-ಮೌಲ್ಯಗಳ ಯೂಟೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳಾದ ChCl: ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ChCl: ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ pH ಗಿಂತ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ChCl: ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಉತ್ತಮ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಎಚ್. ಬಿ. ಡಿ. ಯಂತೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವದ ಮೂಲಭೂತ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಯೇಷನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲು ಲೋಹದ ಅಯಾನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೌರ್ಬೈಕ್ಸ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಪಿಹೆಚ್-ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಟ್ಟ (ಟಿ. ಆರ್. ಎಲ್) 3 (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆ) ಅಥವಾ 4 (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಯಾನೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ದ್ರಾವಕಗಳು, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾಶಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ